378 



Mineralogie. 



untersucht. Dieselben Salze hatte schon früher Retgers (dies. Jahrb. 1896. 

 I. -205-) auf ihre Mischbarkeit untersucht und gefunden, dass sie rhom- 

 bische, nionokline und trikline Mischkrystalle bilden, die sich ausser durch 

 ihre Form durch den Gehalt an Beimischung und z. Th. durch den Wasser- 

 gehalt unterscheiden. Nach den Untersuchungen des Verf. kann man im 

 grossen Ganzen die drei folgenden Fälle unterscheiden: 



1. Bringt man Lösungen von 21,5 — 100 °/ n Mol. Cu zur Krystallisation, 

 so scheiden sich zuerst trikline Krystalle aus, die nur wenig Zink enthalten 

 und nach ein- oder zweimaligem Umkrystallisiren fast reines Cu S 4 . 5 H 2 

 liefern werden; nur ist die Quantität derselben bei relativ kupferarmen 

 Lösungen sehr gering. Beim weiteren Verdunsten verschwinden die noch 

 vorhandenen triklinen Krystalle gänzlich oder theilweise — je nach ihrer 

 Quantität — und gehen in Pseudorhomboeder über. Ist diese Umsetzung 

 vollendet, so verhält sich die Lösung wie die folgende. 



2. Lösungen von 8,4 — 21,5 °/ Mol. Cu geben Pseudorhomboeder, 

 deren Zusammensetzung nur wenig von derjenigen der Lösung abweicht. 

 Lösung und Krystalle werden bei weiterem Wasserverlust immer kupfer- 

 ärmer und trocknen schliesslich zu einem Gemisch von rhombischen und 

 monoklinen Mischkrystallen aus. 



3. Lösungen von 0— 8,4 °/ Mol. Cu liefern rhombische Mischkrvstalle, 

 aus denen durch Umkrystallisiren wieder fast reiner Zinkvitriol gewonnen 

 werden kann. Bei fortgesetzter Verdampfung trockuen die Lösungen aus 

 wie die vorhergehenden. 



Die Grenzen der stabilen Mischkrystalle und der gesättigten Lösung 

 derselben in Procentmolecülen Cu sind hiernach: 



Lösung 

 Krystalle 



Bhombisch Monoklin 

 0—8,36 8,36-21,5 

 0— 1,97 14,90—31,9 



Triklin 

 21,5—100 

 82,8-100 

 R. Brauns, 



W. Ostwald: Studien über die Bildung und Umwand- 

 lung fester Körper. Erste Abhandlung: Übersättigung und 

 Überkaltung. (Zeitschr. f. physikal. Chemie. 22. p. 289—330. 1897.) 



Es ist bekannt, dass die Erstarrung einer überkalteten Flüssigkeit, 

 die unter gegebenen Umständen nicht erfolgt, völlig sicher durch eine Spur 

 des fraglichen Stoffes im festen Zustande (oder eines in strengem Sinne 

 isomorphen Körpers) hervorgebracht wird, Die hierzu nöthige Menge ist 

 nach Versuchen des Verf. ausserordentlich gering. Salol, das bei 39.5° 

 schmilzt und geschmolzen unbegrenzt lange flüssig erhalten werden kann, 

 erstarrt sofort, wenn es mit einem Haar berührt wird, das über einen 

 Salolkrystall hingezogen war; frei liegend hält es sich dagegen lange 

 flüssig, weil etwaige in die Luft kommende Salolstäubchen verdunsten, ehe 

 sie die Probe erreichen. Ein übersättigter Tropfen von Kalialaun hält 

 sich dagegen nur in einem Baume, in dem lange Zeit vorher nicht mit 

 festem Alaun gearbeitet war, sobald aber der Staub alaunhaltig ist, kommen 



